Brève description des figures Les exemples suivants illustrent l’invention, en liaison avec les figures commentées ci-dessus, sans toutefois en limiter la portée : - La est une courbe montrant l’évolution du degré de désorientation du matériau obtenu à partir du degré de mosaïcité de la couche tampon de quartz-α.(courbe a), ainsi que l’évolution de la structure mosaïque et la qualité cristalline des couches de quartz (100) et microfils de ZnO (110) (courbe b) ; - La montre la corrélation de la structure mosaïque et la qualité cristalline des couches de quartz (100) et microfils de ZnO (110) à partir de donnes de diffraction de rayons ; - La comprend deux courbes expérimentales représentant respectivement l’évolution en function du temps de la longueur (courbe de gauche) et de la largeur (courbe de droite) de microfils de ZnO épitaxié synthétisés sur une couche tampon de quartz-α, conformément au procédé selon l’invention ; - La comprend une courbe expérimentale montrant l’évolution en fonction de la température de la densité des microfils de ZnO épitaxié synthétisés sur une couche tampon de quartz-αconformément au procédé selon l’invention, ainsi que les 5 images MEB des microfils de ZnO épitaxié utilisé pour le tracé de cette courbe ; - La est relative à l’étude structurale de la couche de quartz et montre deux diagrammes 2D et 1D de diffraction XRD (b) (intensité en unités arbitraires en fonction de l’angle 2θ en degrés). La figure supplémentaire insérée dans la partie b ) montre l’analyse du dégré de mosaicité de la couche à base de microfils de ZnO qui présente un dégre de mosaicité de 1.3°. La figure 5c est une figure de pole : quartz (100) 2 θ = 20,8° et représentation en 3 dimensions de l’orientation et relation des deux domaines cristallographiques de la couche de quartz épitaxiée sur silicium ; - La est relative à l’étude microstructurale de la couche de quartz à partir d’images de microscopie optique (a), MEB (b et d) et AFM (c) ; - La est relative à l’étude structurale de la couche à base de microfils de ZnO : a) diagramme bidimensionnel de diffraction XRD (intensité en unités arbitraires en fonction de l’angle 2θ en degrés) ; b) analyse du degré de mosaicité de la couche à base de microfils de ZnO qui montre un dégrée de mosaicité de 2.5° ; c) image MEB montrant la microstructure et les deux domaines cristallographiques des microfils de ZnO ; d) figure de pole : ZnO (1 1 0) 2θ = 56,7° et représentation en trois dimensions de l’orientation et relation des deux domaines cristallographiques de la couche des microfils de ZnO sur la couche de quartz α épitaxiée sur silicium ; e) image de MET des deux microfils de ZnO (domaines cristallographiques 1 et 2) sur une couche de quartz sur substrat de silicium ; f) image MET à haute résolution de la section transversale d’un microfils de ZnO sur une couche de quartz sur substrat de silicium orienté selon la direction cristallographique [1-10] ; g) modèle cristallographique qui représente l’image de HRTEM avec une relation d’épitaxie [110]ZnO(110) // [100]*Quartz-α(100) entre les microfils de ZnO et la couche de quartz-α ; - la est relative à l’ étude microstructurale de la couche à base de microfils de ZnO et comprend l’analyse de la taille des cristaux caractérisée par des images optiques (a), par MEB (b et c) et AFM (d et e) ; - la figure 9a montre l’analyse chimique par EDS mettant en évidence la composition en éléments Zinc et Oxygène des microfils de ZnO ; la figure 9b montre la capacité à guider la lumière de ces microcristaux de ZnO à l’aide d’un microscope optique ; la figure 9c montre l’activité fluorescente des microfils de ZnO ; - La est un schéma explicatif connu de l’homme de l’homme de l’art illustrant le cycle de la conversion catalytique du CO 2 en méthanol lorsque l'hydrogène est obtenu à partir de sources sans CO 2 ; - La est une courbe d’étalonnage du CO lors de la conversion catalytique du CO 2 en méthanol (exemple 2) ; - La est une courbe d’étalonnage du CO 2 lors de la conversion catalytique du CO 2 en méthanol (exemple 2) ; - La est une courbe du méthanol lors de la conversion catalytique du CO 2 en méthanol (exemple 2) ; - La montre une comparaison de l’évolution des STY d’une part du matériau selon l’exemple 1 utilisé à titre de catalyser lors et de la conversion catalytique du CO 2 en méthanol, et d’autre part du catalyseur commercial (CatCom) dans des conditions différentes (exemple 2); - La montre la corrélation entre la conversion et la sélectivité du méthanol (exemple 2) ; - La est relative à l’étude structurale de la couche à base de microfils de ZnO (a et b) et comprend des diagrammes de diffraction XRD 2D et 1D respectivement (intensité en unités arbitraires en fonction de l’angle 2θ en degrés) (Image Inset), et l’analyse du degré de mosaicité au long de la direction cristallographique [110] de la couche à base de microfils de ZnO obtenue ; - La est relative à l’étude microstructurale de la couche à base de microfils de ZnO ; l’ analyse de la taille des cristaux est caractérisée par des images optique (a), MEB (b et c) est AFM (d et e) ; - La montre l’utilisation du catalyseur obtenu à l’exemple 4 comme récupérateur d’énergie a basse fréquence (61 Hz).